428 



SOCIETE SUISSE DE CHIMIE 



textiles suivants : Soie, Schappe, Tussah, Laine, Coton débouilli, 

 Coton blanchi. Viscose, Fil brillant (Gianzstotï), Soie Chardonnet, 

 Coton mercerisé. 



Tous les textiles ont été préalablement lavés à fond, puis rincés 

 à l'eau distillée jusqu'au moment où les eaux de lavag-e présentent 

 la conductibilité minimum, ne changeant pas sensiblement et voi- 

 sine de celle de l'eau distillée. Cette opération préliminaire doit 

 être exécutée avec soin si l'on veut mesurer le pouvoir absorbant 

 du textile et non le pouvoir absorbant de la fibre et des sels qu'elle 

 retient par absorption. 



Les colorants expérimentés ont été : Bleu de méthylène, Fucli- 

 sine, Safranine, Violet cristallisé. Vert malachite, Vésuvine, 

 Chrysoïdine, Auramine, Bleu Victoria. 



Si l'on compare les résultats d'absorption obtenus dans des 

 conditions identiques, on peut énoncer les conclusions suivantes : 



Pour une même quantité de fibre textile, la quantité de colo- 

 rant basique fixé n'est pas proportionnelle au poids moléculaire 

 du colorant. Les textiles se comportent d'une façon différente 

 avec les divers colorants ; ils peuvent être classés en trois 

 g"roupes : 



1° Fibres de faible pouvoir absorbant: cotons naturels, coton 

 mercerisé, soies artificielles de viscose et fil brillant. De l'un à 

 l'autie de ces textiles, le pouvoir absorbant est sensiblement égal 

 pour le même colorant. 



2° Fibres de pouvoir absorbant moyen : Les diverses variétés de 

 soie et de laine. 



3° Fibres de grand pouvoir absorbant : Soie Chardonnet. 



Dans le tableau suivant, sont indiquées, pour un textile de chaque 

 groupe, les quantités de colorant absorbées en mgr. par 5 gr. de 

 fibre lauée à fond. Solutions de 200 cm** à 2 7oo' température 

 ordinaire. 



